Ü K. Cohen: Die Meteor eisen von Kokstad , Bethanien u. Mnchachos. 
Anordnung der geätzten Fläche ein charakteristisches un¬ 
ruhiges Aussehen, wie es mir von keinem andern Oktaedriten 
bekannt ist (vgl. Tf. I, Fig. 1.). Taenit gelangt nur zu 
schwacher Entwickelung. Die Felder sind klein, aber zahl¬ 
reich und bestehen aus auffallend dunklem, feinkörnigem 
Plessit, in dessen centralem Theil öfters kleine, stark glän¬ 
zende Flitter angehäuft liegen; nur ganz vereinzelt treten 
Kämme auf. 
Das Stück der Greifswalder Sammlung, welches unmittel¬ 
bar von der Oberfläche des Blocks stammt und auf der einen 
Seite von dünner Rostrinde bedeckt ist, unterscheidet sich von 
der Wiener Platte dadurch, dass die lebhaft glänzenden La¬ 
mellen mit ebener Aetzfläche stärker entwickelt und sehr 
schwach bis gar nicht schraffirt sind. In Folge der vorwie¬ 
gend wulstigen Form dieser Lamellen tritt ihre Anordnung 
nach den Oktaederflächen weniger deutlich hervor. 
Die beiden vorliegenden Platten sind ausserordentlich 
arm an accessorischen Gemengtheilen, welche lediglich aus 
kleinen glänzenden schreibersitähnlichen Körnchen und Flit- 
terchen bestehen. Da sichtbarer Troilit fehlt, und auch die 
Analyse nur, eine Spur Schwefel ergibt, während Brezina 
„enormen Reichthum an winzigen Troilitkörnern“ hervorhebt, 
muss die Verkeilung des Schwefeleisen, wie dies so häufig 
der Fall ist, sehr ungleichförmig sein. 
Die von Herrn Dr. J. Fahrenhorst ausgeführte Analyse 
lieferte die unter I bis Ic folgenden Zahlen. Beim Auflösen in 
Königswasser hinterblieb kein Rückstand. I d gibt die Ge- 
sammtzusammensetzung, Ie die Zusammensetzung des Nickel¬ 
eisen nach Abzug der accessorischen Gemengtheile. 
1 I 
Ia 
Ib 
Ic 
Id 
Ie 
Angew . Subst . 
0.8592 
5.2120 
5.2769 
5.2586 
Fe 
91.21 
91.21 
91.61 
Ni 
8.01 
8.01 
7.73 
Co 
0.63 
0.63 
0.61 
Cu 
0.018 
0.02 
0.02 
Cr 
0.00 
0.00 
0.00 
C 
0.031 
0.03 
0.03 
CI 
0.053 
0.05 
P 
0.22 
0.22 
S 
0.003 
Spur 
100.17 
100.00 
